44 G6za Zemplen. 



werden. Dagegen muß das Produkt möglichst frei von Umsetzungsprodukten 

 wie Oxyzellulose oder Hvdrozellulose sein, da bei deren Entstehung stets 

 ein Teil der Zellulose in lösüche Produkte übergeht, außerdem sind diese 

 Substanzen im Gegensatz zu Zellulose chemisch leicht angreifbar. Man wird 

 demjenigen Verfahren den Vorzug vor anderen geben, das bei genügender 

 Reinheit des Präparates die größte Ausbeute an reiner Zellulose liefert 

 und dadurch beweist, daß bei ihm die Zellulosesubstanz nicht oder nur 

 unwesentHch verändert wird. Ein direkter Maßstab für den Angriff der- 

 selben durch die verwendeten Reagentien ergibt sich, wenn man das er- 

 haltene reine Produkt nochmals der gleichen Behandlungsweise unterwirft: 

 es soll dabei gar nicht oder nur unwesentlich an Gewicht verlieren. 



Leider besitzen wir bis jetzt kein Verfahren, das diesen Anforderungen 

 in jeder Beziehung entsprechen würde. 



Vor der eigentUchen Behandlung des Rohproduktes mit hydrolysieren- 

 den bzw. oxydierenden Reagentien ist es empfehlenswert, die Substanz 

 (2 — 5^) zunächst 5 — 6mal mit je 100 cm^ Wasser, dann mit einem Gemisch 

 aus gleichen Teilen Alkohol und Benzol 6 — 8 Stunden zu extrahieren. Darauf 

 wird die Substanz wiederholt mit kochendem Alkohol, zuletzt mit heißem 

 Wasser gewaschen und in Wägegläsern nach dem bei der Trocknungs- 

 methode beschriebenen Verfahren getrocknet. 



1 — 3 g der so vorbehandelten Substanz werden dann für die weitere 

 Bestimmung abgewogen und nach der Behandlung mit den Agentien in 

 einem Goochtiegel abfiltriert. Man ersetzt den Asbest des Tiegels zweck- 

 mäßig durch ein kleines Scheibchen Filtrierpapier, über das 3 — 4 kreis- 

 runde Scheibchen reiner Leinwand gelegt werden; das ganze wird be- 

 deckt von dem gewöhnUchen Porzellanfilterplättchen. Die so beschickten 

 Tiegel lassen auch beim stärksten Saugen keine Spur von Fasern durch. 

 Nach beendeter Filtration und gründüchem Auswaschen wird die erhaltene 

 Zellulose getrocknet und samt dem Goochtiegel in großen Wägegläsern zur 

 Wägung gebracht. Trocknen bis zur Gewichtskonstanz ist bei der außer- 

 ordenthchen Hygroskopizität des Materials unerläßlich. Die erhaltene 

 Zellulose muß stets auf ihre Reinheit bzw. Verunreinigungen geprüft wer- 

 den. Besonders muß auf Lignozellulose, Oxyzellulose. Hydrozellulose und 

 Hydratzellulose (siehe dort) geprüft werden. 



A. Behandlung des Rohproduktes mit hydrolysierenden Agentien. 



Zu diesen Verfahren der Zellulosebestimmung gehören die soge- 

 nannten Rohfaserbestimmungsmethoden. Sie geben keine ligninfi'eie 

 Zellulose, und diejenigen, die ein annähernd reines Produkt geben, greifen 

 die Zellulose stark an. Zellulose und Rohfaser dürfen also niemals miteinan- 

 der identifiziert oder verwechselt werden. Die letztere ist ein konventio- 

 nelles Produkt, hauptsächlich ein Gemisch von Zellulose und Lignozellulose 

 neben Pentosane, Asche und stickstoffhaltigen Bestandteilen, wie es durch 

 bestimmte, genau zu befolgende Operationen erhalten wird. Deshalb muß 



